zur Bestimmung der Druckfestigkeit von Gesteinen. 



55 



mit Kißsystemen zeigte sich, daß die in Rede stehenden Fi- 

 guren an Deutlichkeit nach dem Innern des Materials sehr 

 schnell abnehmen. Der Bruch erfolgte bei Benutzung schlanker 

 Probestäbe mehr oder minder ausgesprochen am einen oder 

 anderen der oberflächlich sichtbaren Sprünge. Bei geringer 

 Höhe der Probekörper störten die schon erwähnten Wirkungen 

 der Endflächen. 



Im allgemeinen ist über die Brucherscheinungen an den 

 Marmorproben zu berichten, daß zweierlei Arten A^on Bruch- 

 flächen zu unterscheiden sind. Es treten nämlich sowohl 

 Zergrusungsbruch flächen als auch, mit ersteren ver- 

 gesellschaftet, Sprengbruchflächen auf. Die beiden Arten 

 unterscheiden sich durch ihr Äußeres w^esentlich voneinander 

 (vergi. Fig. 5 — 8 Taf. VII). Die erstgenannten Brüche, längs 

 denen Verschiebung vor sich gegangen ist, sind erfüllt von einem 

 weißen, durch Zermalmung der Kalkspatkörner des Marmors 

 entstandenen Mehl, das oft sehr große Feinheit besitzt. Nach 

 seiner Entfernung, z. B. durch Blasen, fällt die entstandene 

 Fläche immer noch durch lockere Beschaffenheit und kreidig- 

 weiße Farbe auf, die für stark zermürbte Partien kennzeichnend 

 ist. Die Sprengbruchflächen hingegen sehen ganz wie die 

 üblichen Bruchflächen des Marmors aus, wie man sie z. B. 

 durch Abschlagen eines Splitters mittelst Hammerschlag her- 

 vorrufen kann. Sie sind staubfrei. 



Im folgenden sollen nun zunächst bei verschiedenen Ver- 

 suchsanordnungen gewonnene Ergebnisse vermerkt werden. 

 Dabei wird auf die volle Aufzählung der sehr zahlreichen Ex- 

 perimente verzichtet. 



.1. Zerdrücken von Probekörpern zwischen harten 



Platten. 



Diesen Versuchen w^urden sow^ohl im Querschnitt quadra- 

 tische als auch zj^lindrische Körper unterworfen. Im ersteren 

 Fall war die Grundfläche 45 : 45 mm , im zweiten waren 

 Durchmesser von 50 mm gewählt. Bei beiden Versuchsarten 

 w^echselte die Höhe der Probestücke von 18,5 — 225 mm. 



Der Einfluß der Höhe der Versuchskörper auf die Festig- 

 keitszahlen zeigte sich in sehr drastischer Weise. Sei aus 

 den vielen einschlägigen Versuchen eine Reihe herausgegriffen. 



